オーステナイト・フェライト系ステンレス鋼

オーステナイト・フェライト系ステンレス鋼とは、常温で金属組織が主にオーステナイト相とフェライト相から成るステンレス鋼である。二相ステンレス鋼や二相系ステンレス鋼とも呼ばれる。オーステナイト・フェライト系ステンレス鋼とはステンレス鋼の金属組織別分類の一つで、他には「オーステナイト系ステンレス鋼」「フェライト系ステンレス鋼」「マルテンサイト系ステンレス鋼」「析出硬化系ステンレス鋼」の4つがある野原。1930年頃、スウェーデンのAvesta Jernverksによって最初に実用化された。

ステンレス鋼の耐食性の源となる合金元素はクロムで、二相系では主要合金元素としてそこにニッケル、モリブデン、窒素が加わる。二相系というグループの中に、さらに「汎用二相ステンレス鋼」「スーパー二相ステンレス鋼」「ハイパー二相ステンレス鋼」「リーン二相ステンレス鋼」という大まかな分類がある。汎用二相系、スーパー二相系、ハイパー二相系の順で合金元素が多量で耐食性や強度が優れる。リーン二相系は、コストを抑えつつ、オーステナイト系ステンレス鋼の標準鋼に相当する耐食性を確保した鋼種である。

密度、電気抵抗、熱抵抗、熱膨張率、弾性率といった、二相系の物理的性質は、オーステナイト系ステンレス鋼とフェライト系ステンレス鋼のほぼ中間に位置する。二相系の強度特性は、微細な結晶粒や高合金元素量によって、ステンレス鋼の中でも概して優れる。オーステナイト系のおよそ2倍の降伏強度を持つ。具体的な鋼種によるが、クロムを高濃度に含むため二相系の耐食性は高い。特にオーステナイト系と比較すると、応力腐食割れへの耐性が高いのが長所である。二相系を溶接する上では、熱影響部での組織変化に注意を要する。切削加工の被削性は優れず、どちらといえば難削材に位置づけられる。ステンレス鋼の中で二相系の利用はまだ限定的だが、海水環境にある部位、油井や橋梁などで使用されている。

1. 基本組織と組成
----------

オーステナイト・フェライト系ステンレス鋼とは、金属組織がオーステナイトとフェライトという2つの相から成るステンレス鋼で、二相ステンレス鋼や二相系ステンレス鋼という名でも呼ばれる田中。英語名の略称からDSSとも呼ばれる。オーステナイトとフェライトの組み合わせ以外から成る二相組織のステンレス鋼もあるが、ステンレス鋼の二相系としてはフェライト・オーステナイト系が主流であり、二相ステンレス鋼といえば通常はフェライト・オーステナイト系を指すLai Leuk et al.。本記事でも特に断りない限りオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼のことを二相系や二相ステンレス鋼と呼ぶ。

鉄にクロム、モリブデン、チタン、ニオブ、ケイ素などの元素を添加すると、鉄合金組織中にフェライトが形成されやすくなる谷野・鈴木。このような元素を「フェライト形成元素」と呼ぶ谷野・鈴木。一方、ニッケル、マンガン、銅、炭素、窒素などの添加はオーステナイトを形成しやすくするので、これらの元素を「オーステナイト形成元素」と呼ぶ谷野・鈴木。フェライト形成元素とオーステナイト形成元素の含有量の割合で、組織中のフェライトの生成量が決まる田中。

二相系とは、フェライト形成元素とオーステナイト形成元素の量を調整することによって、フェライトとオーステナイトが並存するように造られた鋼種である小川。フェライトとオーステナイトの存在比率は、具体的な鋼種や熱処理過程によって異なるが、約1対1を狙いとするのが基本である小川。存在割合が1対1でない場合でも、フェライトの存在割合は多くて約 70 % 程度、少ない場合で約 40 % 程度である遅沢。組成からフェライト量割合を予測する線形近似式として

//PCTf// = −20.93 + 4.01 × //Creq// − 5.6 × //Nieq// + 0.016 × //T////Creq// = //Cr// + 1.73 × //Si// + 0.88 × //Mo////Nieq// = //Ni// + 24.55 × //C// + 21.75 × //N// + 0.4 × //Cu//があるIMOA。ここで、//PCTf// がフェライト量割合で、//Cr//, //Si//, //Mo//, //Ni//, //C//, //N//, //Cu// はそれぞれの元素量の重量パーセント濃度、//T// は1050–1150℃の範囲で与えられる固溶化温度であるIMOA。ただし、実際のほとんどの二相系は、フェライト・オーステナイト比率が約1対1になるように造られているIMOA。1対1の比率が好まれる理由は、この割合近辺で優れた耐応力腐食割れ性と耐孔食性が得られるためであるステンレス協会。

組織中のオーステナイトとフェライトの様相は、それぞれ微細な結晶粒として組織中に分散・混在している。結晶粒サイズはオーステナイト単相およびフェライト単相の場合よりも微細で、平均結晶粒径が 10 μm 前後ないし数 μm である。オーステナイトとフェライトは組成が異なるため、組織観察時には明暗に差が見られる。組織上のやや暗い部分がフェライトで、明るい部分がオーステナイトである 。圧延された場合の組織は、それぞれの結晶粒が圧延方向に引き伸ばされた様相になるIMOA。その他、熱履歴によっては、鉄・クロムまたは鉄・クロム・モリブデンの金属化合物から成るσ相やクロム窒化物なども析出して組織中に存在するIMOA。

二相系にとって主要な合金元素は、クロム、ニッケル、モリブデン、窒素の4つであるIMOA。クロムは、ステンレス鋼の耐食性を生み出す不働態被膜の形成元素であり、フェライト形成元素でもあるIMOA。実際に二相系に添加されるクロム量は、最小 17 % 程度、最大 30 % 程度となっているLai Leuk et al.。ニッケルは、二相系における主要なオーステナイト形成元素である田中。含有量は最小 3 % 程度、最大 17 % 程度であるLai Leuk et al.。モリブデンは、二相系の耐食性を向上させる効果を持ち、フェライト形成元素でもあるAlvarez。ただし、含有量を増やし過ぎると有害な金属化合物の相が生じるため、モリブデンの添加量は最大で 4 % 程度とされるIMOA。窒素は、二相系の耐食性と強度を向上させる目的で添加されるAlvarez。窒素は強いオーステナイト形成元素であり、ニッケルを窒素へ部分的に置き換えることができるIMOA。ステンレス鋼を主要成分で分類すると、大きく「クロム系ステンレス鋼」と「クロム・ニッケル系ステンレス鋼」に分かれる田中。二相系はクロムとニッケルを主成分として含むため、クロム・ニッケル系ステンレス鋼に該当する。

1.1. 種類
-------

定義に明確な合意のようなものはないが、組成と耐食性を代表する耐孔食指数の観点から、二相系は次のように分別されるIMOA。

汎用二相ステンレス鋼 およそ22%のクロム、およそ3%のモリブデンを含む二相系IMOA。PRENはおよそ35前後である小川。スーパー二相ステンレス鋼 PRENが40から45に達する二相系IMOA。PRENが40を超えるステンレス鋼をスーパーステンレス鋼を呼称することから、スーパー二相ステンレス鋼と呼ばれる小川。クロムはおよそ25%、モリブデンはおよそ3%含まれるIMOA。ハイパー二相ステンレス鋼 PRENが45を超える二相系IMOA。含有されるクロム量とモリブデン量も、スーパー二相系より高いIMOA。リーン二相ステンレス鋼低コストを志向する二相系で、モリブデンの添加はほとんどされない小川。合金元素量を節約しながら、耐食性はオーステナイト系標準鋼種の304系や316系と同等を狙いとする小川。各種類の組成とPRENの具体例を、UNS規格に基づいて以下に示す。



2. 特性
-----

2.1. 機械的性質
----------

二相ステンレス鋼の常温強度は、ステンレス鋼の中で優れているといえるステンレス協会。特に降伏応力は一般的にオーステナイト系の約2倍の強度を示し、常温で 450 MPa から 600 MPa の降伏応力を有する小川。引張り強さは、常温で 600 MPa から 800 MPa の値が得られるLai Leuk et al.。二相系の高強度化には、合金元素と結晶粒サイズが影響しているChail & Kangas。高濃度に含有されたクロム、モリブデン、窒素によって高強度化されるAlvarez。また、前述のように二相系のオーステナイトとフェライトの結晶粒サイズは微細であるため、これも二相系を高強度化させている。ハイパー二相系では降伏応力が 700 MPa に達するものもあるChail & Kangas。二相系の延性と靭性は、オーステナイト系よりは劣り、フェライト系よりは優れる傾向にあるステンレス協会。延性の指標である伸びは、20 % から 30 % 程度であるLai Leuk et al.。

高温強度に関しては、オーステナイト系のような優れた高温強度は持たない遅沢。バランスを保っている2つの相が、高温環境下では不安定となりやすい欠点がある小川。また、フェライト相に起因する475℃脆化も起こり得るIMOA。二相系を高温環境下で長時間使用する場合は、350℃以下または300℃以下が使用温度の目安である遅沢。

低温強度に関しては、−40℃程度までなら良好な靭性が保たれる。ただし、オーステナイト系とは異なり、二相系には延性-脆性遷移が起こる。二相系の延性-脆性遷移は、炭素鋼やフェライト系よりは緩やかな傾向にあるIMOA。

微細で均一な結晶粒組織の二相系では超塑性現象が起こることがあるLai Leuk et al.。融点の半分以上の高温域で、伸びが1000%を超えるような塑性変形が起こるLai Leuk et al.。超塑性を応用して、通常では困難な形状を一体成形品として製作できる。

2.2. 耐食性
--------

クロムを高濃度に含むため、二相系は高い耐食性を有する谷野・鈴木。孔食や隙間腐食に対して、オーステナイト系の316系などと比較しても高い耐食性を持つステンレス協会。二相系の耐孔食指数には、

PREN = //Cr// + 3.3 ×  + 16 × //N//が用いられる小川。ここで //Cr//, //Mo//, //W//, //N// は、クロム、モリブデン、タングステン、窒素の質量パーセント濃度である。二相系のPRENは、汎用二相系で約 35 前後、スーパー二相系で 40 以上、ハイパー二相系で 50 近い値に設計されている小川。臨界孔食温度についても、オーステナイト系の304L系や316L系と比較して汎用二相系の方が高く、孔食形成開始に対する抵抗が大きいIMOA。

オーステナイト系は最も標準的に使われているステンレス鋼種だが、塩化物イオン環境下では応力腐食割れの懸念が強い欠点がある野原。一方、二相系の応力腐食割れに対する耐性は高く、この点が二相系の長所の一つであるIMOA。耐孔食性が高いことが耐応力腐食割れ性につながっているという指摘もあるが、二相系の耐応力腐食割れ性が高い原理の詳細はまだ不明であるステンレス協会。また、高温度下では耐応力腐食割れ性は低下するIMOA。

2.3. 物理的性質
----------

密度、電気抵抗、熱抵抗、熱膨張率、弾性率といった、二相系の物理的性質は、オーステナイト系とフェライト系のほぼ中間に位置する値を示すIMOA。オーステナイト系は非磁性、フェライト系は強磁性を示す田中。両相を持つ二相系は、強磁性の材料である野原。磁性の強さはフェライト量の比率に依存する野原。

3. 加工
-----

3.1. 塑性加工
---------

熱間成形加工における二相系の加工性は良好といえるIMOA。熱間における変形抵抗は小さいステンレス協会。具体的には鋼種によるが、一般的には加工温度は950℃以上が推奨されるIMOA。最大加工温度は1150℃程度以下が推奨されることが多いIMOA。加工後の冷却は、基本的に大きな冷却速度が推奨されるステンレス協会。

冷間成形加工の場合、二相系の変形抵抗は大きく、曲げ加工のスプリングバックも大きいステンレス協会。二相系の冷間加工では、加工硬化の影響が大きいことを考慮する必要があるIMOA。オーステナイト系と比較すると、二相系の曲げ加工に要する荷重は大きいIMOA。冷間プレス加工については、エリクセン値とコニカルカップ値はオーステナイト系よりは劣るがフェライト系よりは良好な値を示すステンレス協会。

3.2. 熱処理
--------

二相系の靭性・延性を最大に発揮させる熱処理は、950–1100℃に加熱後急冷する固溶化熱処理である。熱間成形加工後には、靭性や耐食性を回復させるために固溶化熱処理が必須といえるIMOA。固溶化温度によって組織中のフェライト量が増減する。950–1100℃での固溶化熱処理によって、フェライト・オーステナイト比率を理想的な1対1にすることができる田中。ただし、二相系は固溶化温度でかなり柔らかくなるので高温中にワークが歪む可能性がある。常温では高強度になるため、オーステナイト系よりも二相系は事後の歪み修正がやりづらい。大径薄肉パイプなどを熱処理する際には、形状を保てるような支えを使うといった処方が考えられるIMOA。

700–1000℃で徐冷すると、フェライトから前述のσ相や金属間化合物が析出する。σ相が析出すると、析出部近辺でクロムとモリブデンの欠乏が起こり、耐孔食性が低下する。また、金属間化合物の析出は靭性・延性の低下を引き起こす。このような点から、固溶化温度からは急冷が望ましいIMOA。また、二相系には475℃脆化も起こるので、475℃近辺での長時間加熱も靭性と耐食性の低下を引き起こすIMOA。二相系はオーステナイトも組織に混在するので、475℃脆化の悪影響はフェライト系ほどではないともいわれるIMOA。475℃脆化が起こるまで長時間を要するので通常の製造過程では問題とならないが、応力除去熱処理を行う場合などには注意を要するIMOA。

3.3. 溶接
-------

二相系の溶接にあたっては、予熱処理は有害となりうるので予熱しないことが推奨されるIMOA。溶接後の後熱も基本的に不要である。315℃を超えるような後熱処理を行うと、有害な析出が起こる可能性があるIMOA。予熱と後熱が不要な点は二相系の溶接上の長所ともいえる小川。また、オーステナイト系では高温割れの懸念があるが、二相系の高温割れの感受性は低い小川。線膨張係数がオーステナイト系ほど大きくないので、溶接変形のレベルは炭素鋼に近い。

二相系の溶接における大きな懸念は、溶接接合部における熱影響部の靭性と耐食性の低下であるIMOA。溶接接合部で融点近くまで加熱された二相系の組織は、ほぼ100%がフェライトとなる。このまま、溶接後にも十分なオーステナイトが生成されない場合、理想比率が崩れるだけでなく、フェライトへの窒素の固溶限が小さいため窒化物が析出する。析出した窒化物は靭性と耐食性を低下させる。第二世代以降の二相系では窒化物の源である窒素をあえて添加し、その効果によって溶接後の冷却過程でオーステナイトが十分に生成されるように調整されている小川。溶接入熱が不十分で冷却速度が速くなり過ぎると、十分なオーステナイトができず、クロム窒化物やクロム炭化物が析出してやはり耐食性が低下する。

一方、冷却速度が遅い場合も、金属化合物や窒化物やσ相が析出して耐食性や靭性が低下するおそれがある。これを避けるために、溶接後の冷却は基本的に急冷が望ましいIMOA。また、多層盛溶接の場合は、冷却速度が低下しないようにパス間温度を抑制する必要がある小川。一般的なガイドラインとして、汎用二相系またはリーン二相系は150℃以下、スーパー二相系は100℃以下のパス間温度で溶接することが推奨されるIMOA。金属化合物は、添加されるクロム、ニッケル、モリブデンなどの合金元素が多いほど短時間の加熱でできる傾向があり、高級なグレードの鋼種では溶接施工条件に注意を要する小川。

二相系の溶接に使われる溶接金属は、溶接後にフェライト・オーステナイト比率が1対1になることを狙って、溶接対象の二相系よりもニッケル量が多めした溶接金属が使われるIMOA。

3.4. 切削加工
---------

切削加工における二相系の被削性はオーステナイト系と比較しても悪く、二相系は難削材といえるIMOA。オーステナイト系のおよそ2倍の高い降伏強度を持つこと及びオーステナイト系同様の加工硬化性を持つことが、この難削性に寄与しているIMOA。そのため、二相系の切削条件は低速・高トルクに設定するのが基本となっている。特に合金元素の多いグレードの二相系では、切りくずが強固で、工具刃先の摩耗が大きいIMOA。一方、リーン二相系のS32101などはオーステナイト系の316系と比較しても高い切削性を示すIMOA。

4. 用途例
------

原料および製造コストが高いため、析出硬化系ステンレス鋼と同じく、二相系はステンレス鋼の中で高価な部類に入る野原。一方で、二相系と同じ対孔食性のオーステナイト系を用意しようとすると、高価なニッケルやモリブデンの含有量が多い鋼種を用意する必要があり、その点では経済性に優れる小川。また、リーン二相系では、オーステナイト系の304L系や316L系に匹敵する重量当たり価格も実現できているSchulz et al.。

2000年から2007年までの統計によると、二相系の世界での使用量は増加傾向にあるSchulz et al.。2004年頃からニッケル価格の高騰が起き、ニッケル使用量の少ない二相系に注目が集まった。2008年時点の世界の二相系生産量はおよそ26万トンに達したSchulz et al.。2015年時点では、ステンレス鋼全体の使用量に対して二相系の使用量はおよそ1%と推定されるCharles。その二相系使用量の内、およそ60%が汎用二相系であるIMOA。

二相系は、高い耐応力腐食割れ性を活かして海水環境下や油井関係などで使われている田中。オーステナイト系と比較して応力腐食割れ耐性が高いため、応力腐食割れの懸念がある箇所で使われているオーステナイト系材を置き換えて使うという需要があるIMOA。石油生産過程では、応力腐食割れや局所腐食が想定される熱交換器で二相系がしばしば使われるAlvarez。常圧蒸留装置や減圧蒸留装置、水素化精製装置でも二相系が採用されているAlvarez。石油・ガスの採掘でも耐海水性や耐硫化物腐食性を活かして二相系が用いられる小川。坑井作業を制御するアンビリカルには二相系の使用は最も一般的であるAlvarez。近年では、油井の深度化につれてアンビリカルの長尺化が必要となっており、より高強度と高耐食性を有するハイパー二相系が開発されたAlvarez。海水淡水化プラントでは、多段フラッシュ法や多重効用法の蒸発器などの材料に、二相系が使われている。リビヤ、カタール、ドバイなどの中東の淡水化プラントで実績があるIMOA。

建設関係では、高耐荷重性能と塩水環境への耐食性能などから、橋梁の材料に二相系が適用されている。構造用鋼を使用する場合と比較して、二相系の使用は初期費用が高くなるが、長寿命・省メンテナンスな橋梁が期待される。ヨーロッパでは、スウェーデン、ノルウェー、スペイン、イギリス、イタリアなどで二相系製の橋梁の実績がある。アジアでは、シンガポールのヘリックスブリッジや香港のストーンカッターズ橋などが二相系で造られているIMOA。カタールのハマド国際空港では、ターミナルの屋根に二相系を使用しているIMOA。空港が海の近くに位置しており、高温多湿の環境と塩による腐食に耐える必要があり、コストや比強度も考慮にいれて二相系が選択されたIMOA。この屋根は2014年現在世界最大のステンレス製の屋根で、およそ1600トンの二相系が使われているIMOA。その他には、コンクリートの鉄筋用にリーン二相系が採用された実績があるCharles。特に海水に近接するような鉄筋コンクリートで採用が始まっているCharles。

製紙・パルプ製造では、後述のように、二相系実用化直後の時期から二相系を用いていたIMOA。現在の製紙・パルプ製造でも、バッチ式または連続式蒸解釜、脱リグニン用のブロータンク、白水中のサクションロールなどの材料に二相系が使われている。二相系の超塑性を応用した実際の製品は多くないが、ボーイング737のトイレの洗面台が二相系の超塑性成形で製造された例があるLai Leuk et al.。

5. 歴史
-----

5.1. 第一世代
---------

二相ステンレス鋼を誰が発明したのかはあまり明確ではないCharles。1927年に、米国のユニオンカーバイドのE.C.ベインとW.E.グリフィスが発表した鉄・クロム・ニッケル三元系状態図で、オーステナイト相とフェライト相が併存する組成領域が報告されたCharles。これによると、クロム量が23%から30%、ニッケル量が1.2%から9.7%でオーステナイト・フェライト二相が現れるということであったCobb。しかし、彼らの報告では、その特性に触れることはなかったCobb。

1929年または1930年、スウェーデンで二相ステンレス鋼の鋳造品が製造されたIMOA。実用化したのはAvesta Jernverksで、炭素量が多かったオーステナイト系ステンレス鋼で起きていた粒界腐食への対策として開発されたCobb。これが、二相系の最初の製造とされる。造られた鋼種は2種類で、"453E"と"453S"と名付けられたCobb。453Eの組成は、クロム20%、ニッケル5%で耐熱用として販売された。453Sの組成は、453Eの組成にモリブデン1%が加わったもので、耐食用として販売された。特に453Sが広く利用されたCharles。加工技術の制約のため板材や管材としての生産は困難だったため、二相系は主に鋳造材として造られ、利用された小川。453Sは、サルファイトパルプのパルプ産業などで使われたIMOA。

また、1933年、フランスでジェイコブ・ホルツァーが二相系を偶然的に造り出し、その鋼種の対粒界腐食性が高いことを発見した。モリブデン入りのオーステナイト系を製造する際に、誤ってクロムを多量に添加してしまったことが発見のきっかけであった。クロム18%、ニッケル9%、モリブデン2.5%を目標にしたが、クロム20%、ニッケル8%、モリブデン2.5%から成る鋼種が出来上がったCharles。ジェイコブ・ホルツァー社は1935年にこの鋼種を特許出願し、1936年に特許登録されたCharles。さらに、耐食性を上げるために銅を添加した鋼種も1937年に特許出願しているCharles。

第二次世界大戦後は、フランスでは、二相系の草分け的鋼種である "UR50" が売り出され、石油精製、食品産業、パルプ産業、製薬業などで利用されたCharles。ソビエトでも、自国でのニッケルの生産の少なさから、低ニッケルの二相ステンレス鋼が注目された。マンガン入り二相系やチタン入り二相系など、二相系の改善鋼種の開発が行われた。スウェーデンでは、1968年に、サンドビック社がクロム 18.5 %、ニッケル 4.7 %、モリブデン 2.7 %、シリコン 1.65 %を基本組成とする "3RE60" という鋼種を発表した鈴木。これは、シリコンを添加させることで塩化物応力腐食割れへの耐性を高めた、初の二相系鋼種の一つであるAlvarez。二相系は工業規格にも登録され、アーヴェスタ社の453Sを祖先として米国では"AISI 329"、スウェーデンでは"SIS 2324"が制定されたCobb。黎明期には加工技術の制約のため主に鋳造材に限られていたが、1950年代になると、材料自体の加工性と加工技術が向上して二相系も板材や管材として利用されるようになった小川。

ただし、以上のような第一世代の二相系は良好な特性を持ち、一定の利用がなされたものの、溶接上の制約があった小川。第一世代の二相系には、溶接部の熱影響部で靭性と耐食性が低下するという欠点があった小川。この欠点のため、第一世代の二相系の利用は狭い範囲に限られることとなったCharles。

また、二相系の超塑性現象については1960年代に発見されたLai Leuk et al.。

5.2. 第二世代
---------

1967年、VOD法とAOD法という新たな製鋼法が発明された鈴木。これにより、ステンレス鋼の製造において超低炭素化と窒素添加の精密な制御が可能となったAlvarez。超低炭素化と窒素添加によって、1970年以降、二相ステンレス鋼の耐食性が向上した。さらに、オーステナイトの安定化によって、溶接熱影響部などのような高温下でも二相組織を安定させることが可能となったAlvarez。最終的には、第一世代の二相系が持っていた溶接時の問題点は、炭素を0.03%以下に抑え、窒素を0.1%以上添加することで解消された小川。これらの鋼種は二相系の第二世代に分類され、現在「汎用二相ステンレス鋼」と呼ばれる小川。1980年代終わり頃から、窒素を適切に添加した二相系のラインナップが充実し、市場へ供されるようになったCharles。1990年には、米国のAISI規格に、UNS S31803など3種類の第二世代二相ステンレス鋼が登録された鈴木。1990年代初めには、二相系の中で、汎用二相系のS32205が標準として定着したCharles。化学産業、石油・ガス産業、汚染防止装置、脱塩プラント、ケミカルタンカーといった多くの用途に供されたCharles。

5.3. 第三世代、それ以降
--------------

1990年代以降になると、さらに高モリブデン・高窒素の二相ステンレス鋼が開発された鈴木。現在、「スーパー二相ステンレス鋼」と呼ばれる鋼種群の誕生である小川。さらに厳しい腐食環境に耐えるステンレス鋼の需要に応じて開発されたもので、石油・ガス産業などで広く活用されてきた小川。

2000年代以降は、高深度の油井・ガス井での採掘などのために、「ハイパー二相ステンレス鋼」と呼ばれる、スーパー二相系からさらに耐食性を高めた鋼種も開発された小川。また、低価格化を目指してニッケル、モリブデンの添加量を抑えつつ、オーステナイト系の304系や316系と同等の耐食性を持つように設計された「リーン二相ステンレス鋼」も、2000年代以降に本格的な実用化が始まった小川。二相系が大きな市場を開拓するために、リーン二相系は近年の主流な研究開発の一つであるCharles。

6. 脚注
-----

7. 参照文献
-------

//※文献内の複数個所に亘って参照したものを特に示す。//

8. 外部リンク
--------